1S8 ABRECi DES ME MOIRES 



iM i. 1111 , 1 1 ■■■1^— parties de la plus graiide ttinuite , capables par confeqiient de failrr par- 



_ tout celles de la platiiie qu'elles leiicontreroient, & que j'euffe tout lieu 



'• de croire qii'il n'etoit rien refte dans les fcories qui ciit pu reiitrer dans 



Annce I77<i. ^^^^^ mctallique ■, cependant afiii de ne laiirer fublifter aucun doute i cet 



cgard, j'ai tourne mes vues du cote de Icxameii de ces memes fcories, 



& je les ai traitees conime li elles euflent couteiiu encore la platine que 



j'en avois retiree. 



A la fuite de quelques reductions & apres avoir calle les creufets oti 

 elles avoient etc faites pour, en tirer les culots de cuivre , j'ai recueilli 

 avec foin les fragmens de ces creufets auxquels des portions de fcories 

 reftoient adherentes , & je les ai mis dans une terriiie de grcs , en y ver- 

 iant une quantite d'eau fuffifante : au bout de quelques jours ces fcories 

 fe font ramollies, fe font detachees entierement des fragmens de creufet 

 & font torabees au fond de la terrine ; j'ai fait filtrer enfuite i travers un 

 papier gris, la totalite de I'eau chargee du depot des fcories qui s'y etoit 

 forme, & lorfque le papier, ainfi que le depot qui etoit refte ^ fa lur- 

 face, a eu perdu la plus grande partie de fon humidite, je I'ai fait calci- 

 iier jufqu'au rouge dans un creulef, j'ai reduit en poudre impalpable dans 

 im mortier ces fcories calcinees , j'y ai mele une quantite convenable de 

 chaux de cuivre, & j'ai precede de nouvcau a la rcdudlion de ces ma- 

 tieres par le flux noir , en y portant la meme attention que j'y eiiffe don- 

 nee pour letirer de ces matieres une certaine quantite de platine que je 

 n'eulfe pas doute d'obtenir. 



Aprcs avoir fait diffoudre dans I'acide nitreux , avec les m^nagemens 

 ou'on a dcji vus , le culot de cuivre que je tirai de la premiere de ces 

 r^dudions , dans lefquelles j'avois pour objet I'examen des fcories , je re- 

 marquai qu'il fe prccipita au fond du matras une petite quantite de pou- 

 dre noiratre tres-legere , laquelle meme ne s'y precipita en total qu'apres 

 le refroidiilement & un afl'ez long repos de I'acide nitreux , dans lequel 

 j'avois acheve de faire diffoudre le culot de cuivre que j'avois obtenu de 

 cette premiere redudion : j'eus I'attention , en lavant cette poudre legere, 

 de n'en perdre aucune parcelle-, je la fis tombcr entierement au fond d'un 

 petit creufet, en y plongeant I'extremite du col du matras, tenu dans un 

 lens renverfe, & par h donnant lieu k la chute de toute la poudre re- 

 pandue dans I'eau que ce matras contenoit : ce ne fut que tres-lentement 

 & aprcs un temps confiderable que la totalite de cette poudre noiratre fe 

 depofa au fond du creufet ; ce ne fut que peu-^-peu & en frappant lege- 

 rement les parois du creufet, que je parvins k I'y raffembler en une petite 

 maffe dont aucune partie ne put rcfter ecartee aprcs le recuit. Quand I'eau 

 que le creufet contenoit encore en eut ete egouttee entierement^ ou s'y 

 fut imbibee , je plagai le creufet entre des charbons ardens , & je lis fubir 

 'k cette poudre un recuit ordinaire. 



Je crus trouver au fond du creufet, apres cette operation, une ma- 

 tiere pulverulente & facile i fe detacher des parois interieures du creufet, 

 comme j'y obfervois ordinairement la platine en poudre & en etat metal- 

 liaue que je reciieillois : m^s celle-ci etoit adherente au fond du creufet j 



eilc 



